7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातु

7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातु (AA7075) प्राथमिक मिश्र धातु तत्व के रूप में जस्ता के साथ एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु है। इसमें उत्कृष्ट यांत्रिक गुण हैं और अच्छा लचीलापन, उच्च शक्ति, क्रूरता और थकान के लिए अच्छा प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। सूक्ष्म पृथक्करण की वजह से कई अन्य एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं की तुलना में यह उत्सर्जन के लिए अधिक संवेदनशील है, लेकिन 2000 श्रृंखला से मिश्र धातुओं की तुलना में काफी बेहतर संक्षारण प्रतिरोध है। यह अत्यधिक तनाव वाले संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं में से एक है और इसका व्यापक रूप से विमान संरचनात्मक भागों में उपयोग किया जाता है। 7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातु की संरचना में मोटे तौर पर 5.6-6.1% जस्ता, 2.1-2.5% मैगनीशियम, 1.2-1.6% तांबा, और आधा प्रतिशत से कम सिलिकॉन, लोहा, मैंगनीज, टाइटेनियम, क्रोमियम और अन्य धातु शामिल हैं। यह कई एल्यूमीनियम मिश्र धातु # तापमान पदनाम में निर्मित होता है, जिनमें से कुछ 7075-0, 7075-T6, 7075-T651 हैं।

पहले 7075 को 1935 में एक जापानी कंपनी, सुमितोमो धातु उद्योग  द्वारा गुप्त रूप से विकसित किया गया था। लेकिन अलकोआ द्वारा 1943 में पकड़े गए जापानी विमान की जांच के बाद रिवर्स इंजीनियर किया गया। 7075 को 1945 में एयरोस्पेस उपयोग के लिए मानकीकृत किया गया था। 7075 अंततः इंपीरियल जापानी नौसेना वायु सेवा में एयरफ्रेम उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया था।

मूल गुण
एल्युमिनियम 7075A का घनत्व 2.810 ग्राम/सेमी है 3।

यांत्रिक गुण
7075 के यांत्रिक गुण सामग्री के तड़के (धातु विज्ञान) पर काफी हद तक निर्भर करते हैं।

7075-0
अन-हीट-ट्रीटेड 7075 (7075-0 टेम्परेचर) की अधिकतम तन्यता ताकत इससे अधिक नहीं है 40000 psi, और अधिकतम उपज शक्ति से अधिक नहीं 21000 psi. सामग्री में 9-10% का बढ़ाव (अंतिम विफलता से पहले खिंचाव) है। जैसा कि सभी 7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के मामले में है, 7075-0 आम तौर पर स्वीकार्य शक्ति प्रोफ़ाइल के साथ अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है।

7075-टी6
T6 टेम्पर 7075 में परम तन्य शक्ति है 74000 - 78000 psi और उपज शक्ति कम से कम 63000 - 69000 psi. इसमें 5-11% की विफलता बढ़ाव है। T6 तापमान आमतौर पर कास्ट 7075 को 450 °C पर कई घंटों के लिए होमोजेनाइज़ करके, शमन करके, और फिर 24 घंटों के लिए 120 °C पर उम्र बढ़ने से प्राप्त किया जाता है। इससे 7075 मिश्र धातुओं की चरम शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति मुख्य रूप से बारीक छितरे हुए एटा से प्राप्त होती है और एटा' अनाज के भीतर और अनाज की सीमाओं के साथ अवक्षेपित होता है।

7075-T651
T651 तापमान 7075 की परम तन्य शक्ति है 83000 psi और की उपज शक्ति 73000 psi. इसमें 3–9% की विफलता बढ़ाव है। प्रयुक्त सामग्री के रूप के आधार पर ये गुण बदल सकते हैं। ऊपर सूचीबद्ध संख्याओं की तुलना में मोटी प्लेटें कम ताकत और बढ़ाव प्रदर्शित कर सकती हैं।

7075-टी7
T7 टेम्पर में परम तन्य शक्ति होती है 505 MPa और की उपज शक्ति 435 MPa. इसमें 13% की विफलता बढ़ाव है। सामग्री के अधिक उम्र बढ़ने (जिसका अर्थ है चरम कठोरता से परे बुढ़ापा) द्वारा T7 गुस्सा हासिल किया जाता है। यह अक्सर 100-120 डिग्री सेल्सियस पर कई घंटों के लिए और फिर 160-180 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे या उससे अधिक समय तक उम्र बढ़ने से पूरा होता है। T7 तापमान ज्यादातर एटा अवक्षेप का एक सूक्ष्म संरचना पैदा करता है। T6 गुस्से के विपरीत, ये एटा कण बहुत बड़े होते हैं और अनाज की सीमाओं के साथ विकास पसंद करते हैं। यह तनाव जंग खुर की संवेदनशीलता को कम करता है। T7 टेम्परेचर T73 टेम्परेचर के बराबर है।

7075-आरआरए
प्रतिगमन और रीएज (आरआरए) स्वभाव एक बहुस्तरीय ताप उपचार स्वभाव है। T6 टेम्परेचर में एक शीट से शुरू होकर, इसमें T7 टेम्परेचर के पास की चरम कठोरता (T6 टेम्पर) को पार करना शामिल है। 24 घंटे के लिए 120 डिग्री सेल्सियस पर बाद में रीजिंग करने से कठोरता और मजबूती वापस T6 टेंपरेचर लेवल पर या बहुत करीब आ जाती है।

आरआरए उपचार कई अलग-अलग प्रक्रियाओं के साथ पूरा किया जा सकता है। सामान्य दिशा-निर्देश 15 मिनट 10 सेकंड के लिए 180 और 240 °C के बीच पश्चगामी हो रहे हैं।

उपयोग करता है
7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातु का दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादन मित्सुबिशी A6M जीरो फाइटर के लिए किया गया था। विमान अपनी उत्कृष्ट गतिशीलता के लिए जाना जाता था जिसे पिछले एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं की तुलना में 7075 की उच्च शक्ति द्वारा सुगम बनाया गया था।

7075 जैसे 7000 श्रृंखला के मिश्रधातु अक्सर समुद्री, मोटर वाहन और विमानन सहित उनकी उच्च विशिष्ट शक्ति के कारण परिवहन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। रॉक क्लाइम्बिंग उपकरण, साइकिल घटकों, इनलाइन-स्केटिंग-फ़्रेम और हैंग ग्लाइडर एयरफ़्रेम में इन समान गुणों का उपयोग आमतौर पर 7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातु से किया जाता है। हॉबी-ग्रेड आरसी मॉडल आमतौर पर चेसिस प्लेट्स के लिए 7075 और 6061 का उपयोग करते हैं। 7075 का उपयोग अमेरिकी सेना के लिए एम 16 राइफलों के साथ-साथ नागरिक बाजार के लिए AR-15 शैली की राइफलों के निर्माण में किया जाता है। विशेष रूप से उच्च-गुणवत्ता वाले M16 राइफल के निचले और ऊपरी रिसीवर, साथ ही एक्सटेंशन ट्यूब, आमतौर पर 7075-T6 मिश्र धातु से बने होते हैं। डेजर्ट टैक्टिकल आर्म्स, एसआईजी सॉयर और फ्रांसीसी आयुध कंपनी पीजीएम प्रिसिजन अपनी सटीक राइफलों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह आमतौर पर लाक्रोस स्टिक्स के लिए शाफ्ट में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एसटीएक्स साबर, और कैंपिंग चाकू और कांटा सेट। यह प्रतियोगिता यो-यो में भी उपयोग की जाने वाली एक सामान्य सामग्री है।

इसकी उच्च शक्ति, कम घनत्व, तापीय गुणों और इसकी अत्यधिक पॉलिश करने की क्षमता के कारण, 7075 मोल्ड टूल निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस मिश्रधातु को इस अनुप्रयोग के लिए अन्य 7000 श्रृंखला मिश्रधातुओं में और परिष्कृत किया गया है, अर्थात् 7050 और 7020।

एयरोस्पेस अनुप्रयोग
7075 का उपयोग स्पेस शटल सॉलिड रॉकेट बूस्टर नोज़ल और इंटर-टैंक सेक्शन में स्पेस शटल के बाहरी टैंक SRB बीम में किया गया था। फॉरवर्ड- और आफ्टर स्कर्ट के साथ-साथ S-II का इंटरस्टेज, शनि वि का दूसरा चरण 7075 से बनाया गया था।

अनुप्रयोग

 * 1) विमान फिटिंग
 * 2) गियर्स और शाफ्ट
 * 3) मिसाइल के पुर्जे
 * 4) वाल्व भागों को विनियमित करना
 * 5) वर्म गियर्स
 * 6) एयरोस्पेस / रक्षा अनुप्रयोग
 * 7) ऑटोमोटिव

व्यापार नाम
7075 को ज़िक्राल, एर्गल और फोर्टल कंस्ट्रक्शनल सहित विभिन्न व्यापारिक नामों के तहत बेचा गया है। साँचे बनाने के लिए ब्रांड नाम के तहत बेची जाने वाली लगभग 7000 श्रृंखला मिश्र धातुओं में एलुमेक 79, एलुमेक 89, कॉन्टल, सर्टल, एलुमौल्ड और होकोटोल शामिल हैं।

यह भी देखें

 * 1) नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस की उड़ान 421
 * 2) https://www.thomasnet.com/articles/metals-metal-products/all-about-7075-aluminum-properties-strength-and-uses/
 * 3) 6061 और 7075 एल्यूमीनियम के बीच क्या अंतर है?
 * 4) 7075 एल्युमिनियम: जानिए इसके गुण और उपयोग
 * 5) 7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातु के गुण
 * 6) 7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातु के गुण
 * 7) 7075 एल्यूमीनियम
 * 8)

अग्रिम पठन

 * "Properties of Wrought Aluminum and Aluminum Alloys: 7075, Alclad 7075", Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials, Vol. 2, ASM Handbook, ASM International, 1990, pp. 115–116.

बाहरी संबंध

 * Aluminum 7075 Properties